AUX FRÉQUENCES ÉLEVÉES. 185 
(transformation irreversible). Les seconds contenant 
plus de 25 ‘/, de nickel, manifestent une variation re- 
versible des propriétés mécaniques et magnétiques, si la 
température varie. Les théories de l’école allotropiste 
se trouvent exposées avec beaucoup de détails dans des 
travaux récents de M. Damas‘ et de M. Guillaume *. 
Les aciers au nickel, qui ont été étudiés au point de 
vue de l’hystérésis de champ dans le présent travail, 
appartiennent tous au groupe des aciers reversibles. 
Comme l’a montré M. Dumas (Loc. cit.) les aciers re- 
versibles, contenant moins de 30 ‘/, de nickel, accu- 
sent encore la transformation irreversible. D’autre part 
les aciers irreversibles, les plus riches en nickel, pos- 
sédent à côté des points de transformation irreversible 
encore un point de transformation reversible, corres- 
pondant à une température très basse. Précisément à 
cette limite, entre les aciers reversibles et les aciers 
irreversibles, se trouve notre acier à 27 °/, de nickel, 
Son hystérésis de champ très élevée, montre que c’est 
un corps très dur, ou pour employer le langage de la 
théorie allotropique, il contiendrait beaucoup de fer non- 
magnétique. Il est intéressant d'observer, que l’allure de 
la courbe d’hystérésis de ce corps a une grande analogie 
avec celle du nickel. Non seulement l’hystérésis devient 
sensible dans les deux corps à peu près pour le même 
champ (16 à 20 c. g.s.) mais aussi la façon dont elle 
varie, soit dans le nickel, soit dans l'acier à 27 °/, de 
nickel est très semblable. La croissance rapide s’effectue 
d’une manière régulière entre 20 et 80 c. g. s., tandis 
Dumas. Rech. sur les ac. au nickel à haute teneur. Paris, 1902. 
C.-E. Guillaume. Les applications des aciers au nickel. Paris, 
Gauthier-Villars, 1904. 
Li 
2 
